塩化ビニル管・継手協会規格レジンコンクリート製ふた(ポリプロピレン製ます用) PMMS 101 2020.4改正塩化ビニル管・雑手協会
レジンコンクリート製ふたは、その普及に伴い標準化を図るために、2001年4月にPMNS 101として規格化された。今回、当協会で取り扱う「ふた」の規格書内表記を統一する為に本規格書内の表記を改正した。主な改正内容は、次のとおりである。 ( 1 )  2. 種類 表一1 、 2 、 3  「用途及び適用範囲」欄の表記を「用途」欄として、PNNS102. 103と同様の表記に修正した。本規格は、規格本文と解説からなっており、規格本文を解説によって補足している。
PMMS 101-2020

1.適用範囲
この規格は、ポリプロピレン製ますを宅地内に設置する場合に用いるレジンコンクリート製ふた（以下、「レジコン製ふた」という。）について規定する。なお、ここでポリプロピレン製ますとは、PMNS 001 (ポリプロピレン製宅地ます)、 PMMS  003（ポリプロピレン製公共ます）及びPMMS  008（ポリプロピレン製雨水浸透ます）のことである。
2.種類
レジコン製ふたは、密閉ふた、水封ふた及び有孔ふたの3種類とする。 ( 1 ) 密閉ふたの種類は、妻一1とする。
ビレン製ます）に準拠する。 ( 2 ) 水封ふたの種類は、養一2とする。
ビレン製ます）に準拠する。
（3）有孔ふたの種類は、妻一3とする。

注 ます径400を除いて日本下水道協会規格JSMAS K-8（下水道用ポリプロビレン製ます）に準拠する。
3.材料
3.1レジコン製ふた
レジコン製ふたの材料は、不飽和ポリエステル樹脂をバインダーとし、良質な骨材及び補強剤を用いる。
3.2シールリング
レジコン製ふたに用いるシールリングは、水密性を確保できるもので耐久性のあるものとし、合成ゴムを主原料とした良質な原料ゴムなどを用いる。
4.品真
3.3色
レジコン製ふたの色は、略白色を標準とする。
3.4外観
レジコン製ふたの外観は、次のとおりとする。 (１)　レジコン製ふたの内外面は、使用上有害なきず、割れ、ねじれなどの欠点があってはならない。 （2）レジコン製ふたの表面には、滑り止め用の凹凸模様を設けるものとする。ただし、その模様は規定しない。 (３)　レジコン製ふたの表面には、その用途を表す文字等を明確に成形表示することを標準とする。ただし、表示の有無及び内容は受渡し当事者間の協議による。 ( 4 ) 密閉ふたは、シールリングを容易に外れない方法で装着する。
3.5形状及び寸法
レジコン製ふたの形状及び寸法は、図ー1〜図ー3とする。
2.取手の形状及び寸法は規定しない。 3.シールリング及びその周辺の形状及び寸法は規定しない。
注1. 破線で示す形状とすることもできる。 2.取手の形状及び寸法は規定しない。図ー1　密閉ふた(略号   B8、B12)図ー2　水封ふた(略号  A8、A12)
注1.破線で示す形状とすることもできる。 2.孔の位置、数、形状及び寸法は規定しない。 3.取手を付けてもよい。その形状及び寸法は規定しない。図ー3 有孔ふた(略号  A8H、A12H)
4.4性性能

5．試験方法
5.1試験片
試験片は供試体から表一5によって作製する。曲げ試験及び荷重試験に用いる試験片は、試験に先立って23℃±2℃の温度で１時間以上状態調節しなければならない。
レジコン製ふたの外観及び形状は、目視によって調べる。
5.3寸法
レジコン製ふたの寸法は、JIS B 7502（マイクロメーター）に規定するマイクロメーターJIS B 7507 (ノギス)に規定するノギス又はこれらと同等以上の精度をもつものを用いて測定する。
5.4曲げ試験
試験片をJIS K 7171（プラスチックー曲げ特性の試験方法）に準じて、毎分5 mm ±1 mmの速さで曲げ、その最大荷重から式（1）によって曲げ強さを算出する。
ここに、
試験時の温度は、23℃± 2℃とする。
5.5 荷重試験
高さ150 mmの立上り部に装着した試験片の中央ゴム板（厚さ6 mm）を敷き、その上に長さ200 mm、幅160 mm、厚さ20 mmの鉄製載荷板を載せ、毎分10 mm ±2 mmの速さで、表一4に規定する試験荷重を負荷し、割れ及びひびの有無を目視によって調べる。試験時の温度は、23℃± 2℃とする。
5.6水密性試験
図ー4に示すように、試験片の上面から表一4に規定する水深まで水を張り、 1分間放置した後、立上り部の下方からの目視により漏れの有無を確認する。
6．試験結果の数値の表し方
試験結果は、既定の数値より1けた下の位まで求め、JIS Z 8401（数値の丸め方）によって丸める。
7.検査
レジコン製ふたの検査は、5.によって試験し、4.の規定に適合しなければならない。
8.表示
レジコン製ふたには、容易に消えない方法で、次の事項を表示しなければならない。種類又はその略号(1) (2)呼び径製造年又はその略号(3) (4)製造業者名又はその略号(池の記号(5)
9.取扱い上の注意事項
レジコン製ふた使用場所は、宅地内に限るものとし、種類の使い分けを誤らないように注意する。 (1)公共汚水ますには密閉ふたを用いる。また、有孔ふたは雨水ます及び雨水浸透ますに用いる。 (2)  I型は、人のみが通行する場所に用い、II型は、一般家屋の駐車場等、普通乗用車程度の車両が乗り入れる場所に用いる。ただし、宅地内であっても車両総重量20kN（2トン）を超える車両が通行する所及び不特定多数の車両が進入する場所にはPWNS104（鋳鉄製防護ふた）に規定する防護ふたを用いること。この防護ふたは、ます径350以下に適用する。

I .規格改正について
レジンコンクリート製ふたは、その普及に伴い標準化を図るために、2001年4月にPMMS101として規格化された。今回、当協会で取り扱う「ふた」の規格書内表記を統一する為に本規格書内の表記を改正した。参考として、PMMS 101の規格改正の経緯を表一6に示す。

II.規格各項について
1．適用範囲
この規格は、ポリプロピレン製ますを宅地内に設置する場合に用いるレジンコンクリート製ふた（以下、「レジコン製ふた」という。）について規定した。
2.種類
レジコン製ふたは、密閉ふた、水封ふた及び有孔ふたの３種類とした。なお、強度の違いからＩ型とⅡ型を規定し略号区分した。また、種類やます径に応じて「汚水」「雨水」の用途を示すこととした。
3.材 #
日本下水道協会規格JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
4.品真
4.1色
日本下水道協会規格JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。 4.2外観日本下水道協会規格JSNAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
4.3形状及び寸法
レジコン製ふたの形状及び寸法は、接合に関する基本的な部分を中心に規定した。
4.4性性
日本下水道協会規格JSWAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
5.試方法
日本下水道協会規格JSWAS K-B（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた。
7.検査
ここに規定する検査は、製造業者が製造工程で行うレジコン製ふたの品質、形状及び寸法の検査についてである。
8.参示
日本下水道協会規格JSMAS K-8（下水道用ポリプロピレン製ます）の規定に準じた項目に加え、当協会規格品として品質を保証する観点から、当協会規格の「レジコン製ふた」であることを表す（m)の記号を表示することとした。
1 0. その他
(1)引用規格は、この規格に引用されることによって、この規格の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発行年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版、追補は適用しない。発行年を付記していないものはその最新版（追補を含む。）を適用する。 (2)形状及び寸法について、「参考」とは、規格本体の規格内容に関連する事柄を補足するものであり、規定の一部ではないことがJIS Z 8301 （規格票の様式及び作成方法）に記載されている。この規格では、使用者、製造業者等の利便性を向上させるため、記載した寸法である。塩化ビニル管・継手協会正会員     旭有機材株式会社( 50音順)   アロン化成株式会社株式会社ヴァンテック株式会社クボタケミックス積水化学工業株式会社タキロンシーアイ株式会社東栄管機株式会社前澤化成工業株式会社事務局　〒107-0051東京都港区元赤坂1-5-26東部ビル3F TEL. 03 (3470) 2251 FAX. 0 3 ( 3 4 7 0 ) 4 4 0 7 2 0 0 8年  7月 発 行
 2 0 2 0年  4月改訂
塩化ビニル管・灌手協会
脚注注釈出典参考文献レジンコンクリート製ふた規格書PMMS 101不許転勤資料コード  PMMS 0 3 − 0 8